ÜBER DIE IN STARREN LEBLOSEN KÖRPERN BEWIRKTEN FORMVERÄND. 185 
vermindert, indem die Differenz = 0,1916. Die Härte zeigte sich dagegen 
bedeutend vergrössert. 
Aus diesen Versuchen geht hervor: dass das weisse Roheisen, wie das 
graue, durch Beschleunigung des Erkaltens eine geringere Dichtigkeit erlangt. 
Das Roheisen verhält sich daher in dieser Hinsicht ähnlich wie der Stahl; und 
die oben mitgetheilte Meinung Karsten’s, dass bei Roheisen und Stahl ein 
verschiedenes Verhalten statt finde, bestätigt sich nicht, wenn beide in An- 
sehung der Abkühlung auf gleiche Weise behandelt werden. Dass selbst Roh- 
eisen, welches bei gewöhnlichem langsamem Erstarren grau wird, durch plötz- 
liches Ablöschen weiss werden kann, zeigt das in Steyermark bei Blauöfen, 
in denen graues Roheisen erblasen wird, übliche Verfahren des Scheibenreis- 
sens oder des sogenannten Blatilhebens, um weisses Roheisen zum Verfrischen 
mittelst der Bratfrischschmiede zu erlangen !). 
Die Textur des Roheisens wird nicht bloss durch langsameres oder ra- 
scheres Erkalten bald mehr bald weniger verändert, sondern sie kann auch 
dadurch eine Umänderung erleiden, dass das Roheisen geglühet wird, oder 
während einer längeren Zeit einer hohen Temperatur ausgesetzt ist. Hierbei 
pflegt aber ein Theil seines Kohlengehaltes ausgeschieden und verbrannt zu 
werden, daher die auf diese Weise durch Molekularbewegungen bewirkten 
Formveränderungen erst bei einer späteren Gelegenheit zu betrachten seyn 
werden. 
Die Molekularbewegungen welche sich in den bisher erwähnten, durch 
Temperaturwechsel bewirkten Veränderungen des Roheisens zu erkennen ge- 
ben, beireffen, in so fern sie auf seine innere Form von Einfluss sind, theils 
die Graphitbildung, theils die krystallinische Textur, abgesehen von der Aus- 
sonderung des Graphits. Wenn in diesen Beziehungen die Bewegungen kry- 
stallinischer Natur sind, so machen sich doch auch zuweilen centrale Bewe- 
gungen durch die concentrische Gruppirung der Graphitschüppchen, so wie der 
Einfluss der Oberfläche auf die Richtung der Bewegung, durch die senkrechte 
Stellung der Strahlen des weissen Roheisens gegen die äusseren Begränzungs- 
1) Vergl. Karsten's metallurgische Reise. S. 328 u. a. mehreren anderen Stellen. 
Desselben Eisenhüttenkunde. 3. Ausg. IV. S. 151. 
Phys. Classe. VI. . Aa 
